技術紹介

フェーズドアレイ探傷システムを活用した表面波音速測定法の検討（浸炭材料評価への適用検討）
寺久保麻美 *1

荒川敬弘 *2

Terakubo Asami

Arakawa Takahiro

フェーズドアレイ探触子を用いた表面波音速の測定方法を検討した。試験片に外部より表面波を送信し、これをフェーズドアレイ探触子の各素子で受信し、各素子での受信波の波形相関より伝搬時間差を求め、統計的に表面波音速を求めた。また、ウェーブレット解析により各周波数の波形を抽出し、周波数依存性についても検討した。
探触子の表面に取り付けてある保護膜が音速測定に影響する可能性があるため、保護膜のない探触子を試作して検討した。検討した測定法を、浸炭材に適用し、浸炭深さと表面波音速の関係を求めた。その結果、表面波音速と浸炭深さ／波長に相関がみられ、浸炭深さの測定に有効な手法であることが確かめられた。
キーワード：フェーズドアレイ探傷、表面波音速、浸炭材、深さ測定の値は経年劣化や表面改質により変化が予測され

1. はじめにる音速変化率に対して無視できない値といえる。

表面波の音速は、一般に二つの表面波探触子をこれよりフェーズドアレイ探触子を用いて、各一定間隔で離して表面波を送受信し、表面波が伝素子間での表面波の伝搬時間差より音速を測定す搬した距離と伝搬時間より求められる。しかし、ることを検討した

（1）
（2）

探触子の入射点位置は、くさびおよび試験片の音。

2. 測定方法

速に依存して変化する。音速が未知の試験片の表

図 1 は 32 チャンネルのフェーズドアレイ探触面音速を測定する場合、絶対音速としては誤差が子を用い、端に位置する一つの素子を送信用に用生じる。
例えば、くさびを音速 3100m/sec. の表面波に併せい、残りの素子を順次切り替えて受信したときのて作製した表面波探触子を用いて音速 2900m/sec.

探傷結果の例を示している。図 1 の横軸は受信の試験片の音速を測定したときの測定誤差をスネしたチャンネル番号を示しており、素子間隔に伴ルの法則による伝搬経路から求めると、約 0.9％う表面波の送受信間距離（x）に換算できる。縦となる（公称入射点間距離を 50mm とし、超音波軸は伝搬時間（t）であり、エコー高さを濃淡でのくさび内伝搬距離を 20.8mm として計算）。こ

表示している。

*1：営業統括部 第一グループ*2：フェロー 工学博士 横浜国立大学

安心・安全の科学研究教育センター

—

52—

客員教授

図 1 ではそれぞれ、表面波の送受信と考えら試みた。すなわち、各素子での伝搬時間差が求めれるエコー（図 1 内青矢印で示した直線）や、ラる結果になる。伝搬時間差を求めるために、二つテラル波の送受信によると考えられるエコーが観の波形のうちの一つの波形を ∆t ごと移動させ、察できる。この表面波の傾きより音速を求めるこ

二つの波形の積の累積値を求め、最大となる累積とができる。

値のときの ∆tn を伝搬時間差とする波形相関法をフェーズドアレイ探触子の素子幅は小さく、表用いた。得られた各素子の伝搬時間差と伝搬距離面波やラテラル波を送受信するのに適しているととの関係から最小二乗法により傾きを求め、これ考えられる。

より音速を算定した。

SN 比を改善し、より精度よく音速を求めるた

一方、フェーズドアレイ探触子は、試験片とのめに、外部より探触子で表面波を送信し、フェー接触面に樹脂性の保護膜が取り付けられている。

ズドアレイ探触子の各素子で順次受信することをこれが表面音速の測定結果に及ぼす影響を検討するために、保護膜を取り付けないフェーズドアレ
イ探触子を試作した。保護膜のあるフェーズドア
レ イ 探 触 子 は 公 称 周 波 数 2.25MHz で 素 子 間 隔1mm の 32 チャンネルであり、保護膜のないものは公称周波数 2MHz で素子間隔 1.5mm の 24 チャンネルである。図 2 に二つのフェーズドアレイ
探触子の探傷面側の外観を示す。
探傷には、Multi2000（M2M 社製）フェーズド
アレイ探傷装置を用いた。あらかじめ、保護膜の有無による二つの探触子で STB-A2 標準試験片および購入材 SCM415H（浸炭試験片作製用）の音速を測定し、得られた波形をウェーブレット解析し、音速の周波数依存性を比較した。また、本測図1定方法を、有効硬化層深さ（以下、浸炭深さとする）

フェーズドアレイ探触子の素子間の送受信結果の例を種々変えた試験片（板厚約 25mm）に適用し、（a）保護膜のある探触子

図2（b）保護膜のない探触子

フェーズドアレイ探触子の探傷面側の外観—

53—

IIC REVIEW/2016/04. No.55

浸炭深さと表面波音速の関係を検討した。この試した。マザーウェーブレットには、Gabor、Gaussian

験片の材料は SCM415H を用い、浸炭温度およびを用いた。図 4 は、それぞれのマザーウェーブレッ

浸炭時間を種々変えて浸炭深さの異なるものを準トで抽出した 2MHz の波形について各素子での相備した。浸炭深さの測定は、JIS G 0557「鋼の浸炭関結果を、保護膜のある場合とない場合とで比較硬化層深さの測定方法」の硬さ試験により行った。

して示している。Gabor の場合には波数が多くなるのが観察される。本手法の音速測定では、波の3. 試験結果と考察重ね合わせにより音速を求めるため、波数が多い保護膜のあるフェーズドアレイ探触子と新たに場合、重ねる波を誤る可能性が懸念される。そこで、試作した保護膜のない電極をむき出しにした

本試験におけるウェーブレットタイプには波数が少フェーズドアレイ探触子について、各素子で受信ない Gaussian を用いて解析することとした。

した波形の相関処理により重ね合わせた結果を比較して図 3 に示す。時間軸に注目すると、保護膜のある探触子では赤線で囲んだ第一波を見るとエコーは伝搬距離が長くなるにつれて、各ピークにおける位相速度が変化していることがわかる。
一方、青線で囲んだ保護膜のない探触子の第一波については、各ピークにおける移送速度の変化は少ないことがわかる。このことより、保護膜が表面波の伝搬に大きな影響を及ぼしており、音速測定には保護膜のない探触子がより適していると考えられる。
得られた波形のウェーブレット解析により、周波数 1、1.5、2、2.5、3、3.5 および 4MHz の波形を抽出し、表面波音速に及ぼす周波数の影響を検討

図 4 各マザーウェーブレットで抽出した 2MHz の場合の各素子での波形の相関結果の比較（a）保護膜のある探触子（b）保護膜のない探触子

図3

波形相関により一致させた波形群の比較—

54—

浸炭材試験片作製に用いた SCM415H 購入材（無く変化することがわかる。第 1 波のプラス成分の垢 材：25mm 厚）と STB-A2 標準試験片を用いてみ抽出した場合、すなわち波形のより立ち上がり測定した表面波音速として、Gaussian により抽出側の方で評価すると、値は保護膜のない探触子のした各周波数の波形から測定した表面波音速の結場合に近づく。これらのことより、保護膜が表面果を図 5 に示す。赤の実線で結んだ結果は、保護波音速測定に大きな影響を及ぼしていると判断さ膜のないフェーズドアレイ探触子での測定結果でれた。

く

あ り、 丸 印 は SCM415H 購 入 材 で、 三 角 印 は

なお、表面波音速が周波数の依存性を持つこと

STB-A2 標準試験片の結果である。また、塗りつに関しては、表層部の組織の影響であるか、あるぶしで示したものは、4msec. 長さの波形の相関をいは接触媒質（ここではマシン油を使用）の影響求めた結果であり、白抜きで示したものは、波形であるかなど、今後の検証が必要である。の第 1 波のプラス成分（半波）のみを抽出して波図 6 は、各種浸炭材の浸炭深さが超音波音速形相関を求めた結果である。いずれも、周波数のに及ぼす影響をまとめている。×印実線で示した

増大に伴って緩やかに音速は低下し、両者の材質

結果は、ウェーブレット解析を用いないで採取しの違いによる音速の差は、ほぼ各周波数ともに一た全周波数の波形の相関より音速を求めた結果で定の値をとっているのがわかる。また、半波のみある。その他は、Gaussian をマザーウェーブレッを抽出して相関を求めた方の曲線がよりなめらかトにしたウェーブレット解析により各周波数の波になっている。

形を抽出して求めた音速である。なお、ここでの一方、青の点線で示した、保護膜のある市販の浸炭深さ 0mm の値は、SCM415H 購入材（無垢材）

フェーズドアレイ探触子の場合には、周波数の増に浸炭時の熱履歴のみを加えた試験片の測定結果加に伴う音速の低下の度合いが急激であり、また、である。全周波数の波形より求めた音速は、保護相関を求める波形の範囲で音速の測定結果が大き膜のある探触子では、2MHz の抽出波形からの結図5

SCM415H 購入材と STB-A2 標準試験片で測定した表面波音速の周波数依存性—

55—

IIC REVIEW/2016/04. No.55

（a）保護膜のある探触子

図6（b）保護膜のない探触子

表面波音速に及ぼす浸炭深さの影響果に、また保護膜のない探触子では 1.5MHz の抽る音速の違いが顕著で、保護膜の影響を強く受け出周波数の結果に近い。いずれの結果も浸炭深さていると考えられる。の増加に伴い、各周波数とも音速は低下すること

図 7 は、保護膜のないフェーズドアレイ探触がわかる。ただし、無垢材の音速測定で検討した子の場合で、図 6 に示すデータを音速の誤差をように、保護膜のある場合には周波数の違いによ少なくするため、波形の第 1 波のプラス成分の半

図7

表面波音速と浸炭深さ／波長の関係—56—

波のみを抽出し、Gaussian をマザーウェーブレッで、保護膜のない、電極をむき出したフェーズドトとするウェーブレット解析により各周波数の波

アレイ探触子を試作して試験した。検討した測定形を抽出して求めた音速を、浸炭深さ／波長で整法を浸炭材に適用し、浸炭深さと表面波音速の関理した結果である。浸炭深さ／波長の値が 0.5 付係を検討した。この結果、表面波音速と浸炭深さ近より小さい領域を除けば、よい相関があるとい／波長とには明確な相関があり、浸炭深さの測定える。に有効な手法であることが確かめられた。

このことは、表層部の浅い範囲を越えて浸炭が

ただし、STB-A2 標準試験片などの表面波音速進んだ後の浸炭深さは、浸炭深さ／波長とで整理に、なお周波数依存性が見られており、鋼材表層ができるといえる。

部の組織によるのか、接触媒質などの影響によるのかなどの検証が今後必要である。

4. おわりに参考文献

フェーズドアレイ探触子を用いた表面波音速の測定方法を検討した。試験片に外部より表面波を（1） 荒川敬弘、寺久保麻美：フェーズドアレイ探送信し、これをフェーズドアレイ探触子の各素子触子を用いた表面波音速測定法の検討と浸炭で受信し、各素子での受信波の波形相関より伝搬材評価への適用、日本非破壊検査協会 平成

時間差を求め、統計的に表面波音速を求めた。
また、25 年 度 春 季 講 演 大 会 講 演 概 要 集、2013/6、受信波からウェーブレット解析により各周波数（1pp.13-14～ 4MHz）の波形を抽出し、周波数ごとの音速を（2） 寺久保麻美、荒川敬弘：フェーズドアレイ探求めることで周波数依存性も検討した。このとき、傷システムを活用した表面波音速測定の検

フェーズドアレイ探触子の探傷面側に取り付けて討、第 19 回神奈川県非破壊試験技術交流会・ある保護膜が音速測定結果に影響を及ぼしうるの技術発表会講演資料、2015/10、pp.9-14

営業統括部
第一グループフェロー 工学博士
横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター 客員教授

寺久保麻美

荒川 敬弘

TEL. 03-6404-6154
FAX. 03-6406-6044

TEL. 045-791-3522
FAX. 045-791-3547—57—

IIC REVIEW/2016/04. No.55